Mineralchemie. Polymorphie. Flüssige Kristalle. -121- 



ofen sowie in Stickstoffatmosphäre gearbeitet. Die Untersuchung der er- 

 schmolzenen Präparate im Dünnschliff machte bei den stark hygroskopischen 

 Eigenschaften derselben begreiflicherweise erhebliche Schwierigkeiten, doch 

 gelang es. unter Anwendung der gleichfalls von E. Korreng (Centralbl. 

 f. Min. etc. 1913. 40S) angegebenen Methode in flüssigem Paraffin brauch- 

 bare Schliffe herzustellen, die wenigstens bis zur Fixierung der Struktur- 

 verhältnisse im mikrophotographischen Bilde genügend gegen Hydratisierung- 

 geschützt werden konnten. Es wurden optisch und thermisch untersucht : 



I. Die reinen Bromide von Lithium, Natrium, Kalium, 

 Magnesium, Calcium, Strontium, B a r y u in. 



LiBr, charakteristische reguläre Gitterkristalle, Schmelzpunkt 552°. 

 NaBr, regulär, Würfel, Schmelzpunkt 742°. 

 K Br, regulär, Würfel, Schmelzpunkt. 730°. 



MgBr 2 . hexagonal-einachsig , negative Doppelbrechung, Schmelz- 

 punkt 711°. 



CaBr 2 , monoklin, isomorph mit CaCl 2 , Schmelzpunkt 730°. 

 SrBr 2 , hexagonal (SrCl, kristallisiert jedoch regulär), Schmelz- 

 punkt 643°. 



BaBr 2 , monoklin, negative Doppelbrechung, ohne Anzeichen einer 

 Dimorphie (Unterschied von BaC] 2 ). Schmelzpunkt 847°. 



II. Die binären Systeme aus LiBr mit NaBr, K Br, MgBr 2 , 

 CaBr 2 , SrBr 2 , BaBr 2 . 



LiBr — NaBr: Kontinuierliche Reihe von Mischkristallen mit Minimum 

 bei 525° und 20 Mol.-% NaBr (Typus III nach Roozeboom). Weder ther- 

 misch noch optisch konnte ein Zerfall der Mischkristalle bemerkt werden, 

 ein charakteristischer Unterschied gegenüber dem entsprechenden System 

 LiCl — NaCl. Vielleicht ist aber doch ein beginnender Zerfall angedeutet 

 durch Bröcklich werden rasch abgekühlter Proben sowie durch Zerspringen 

 von Schmelzröhrchen bei etwa 150°. Hexaedrische Mischkristalle im Schliff- 

 bild. — LiBr— KBr: Eutektikum bei 348° und 60 Mol.-% LiBr. Keine 

 Mischbarkeit der Komponenten im festen Zustande. — LiBr — MgBr 2 : 

 Mischkristallreihe von 0—44 Mol.-% MgBr 2 . Schmelzen mit mehr als 

 44% MgBr 2 scheiden MgBr 2 -reiche Mischkristalle aus, die sich mit der 

 an LiBr angereicherten Schmelze fortwährend umsetzen, bis eine Grenz- 

 mischkristallart mit 82% MgBr 2 und ein gesättigter Mischkristall mit 

 44 % MgBr 2 auskristallisieren (Grenzfall des Typus IV nach Roozeboom). — 

 LiBr— CaBr 2 : Ganz analog dem vorhergehenden System, aber mit Mi- 

 schungslücke von 42,5 — 82,5 Mol.-% CaBr 2 ; merkwürdig ist der z. T. 

 konkav verlaufende Kurvenast auf der Seite der Kristallart CaBr 2 . — 

 LiBr— SrBr 2 : Eutektikum bei 32,5 Mol.-% SrBr 2 und 453°; verdecktes 

 Maximum bei einer Zusammensetzung entsprechend einer Verbindung 

 . LiBr . 2SrBr 2 . Peritektische Gerade von 61,5—100 % SrBr 2 bei 502° sich 

 erstreckend. Die genannte Verbindung ist optisch zweiachsig, besitzt 

 positive Doppelbrechung und kristallisiert wahrscheinlich monoklin ; die 

 vorkommenden Kristallarten sind ineinander sämtlich unlöslich. Im ent- 

 sprechenden System der Chloride fehlt eine Verbindung der Zusammen- 



